40 



Ludwig Ramherg 



Under det ntt förlusten vid den etsade elektroden var mycket stor, uppgingo 

 differenserna vid de polei'ade katoderua ej till 1 "/o- Denna påtagliga olikhet sam- 

 manliänger därmed, att den etsade katodeu efter elektrolysens slut visade sig be- 

 lagd med en grå hinna av metallisk arsenik eller koppararsenid, under det att ingen 

 eller blott en helt svag dylik beläggning syntes på den polerade katoden. Vi hava 

 här uppenbarligen ett förhållande, analogt med det vid kvicksilver iakttagna: Vid 

 en etsad kopparkatod försiggår arseniksyrlighetens reduktion till metallisk arsenik 

 för hastigt, för att denna skulle kunna hinna att i samma tempo reduceras vidare 

 till arsenikväte; vid en polei-ad katod går den förstnämnda reaktionen långsammare, 

 så att arsenikvätebildningen kan hålla jämna steg med densamma. 



8. Platinakatod. 



Även i detta fall har blott ett fåtal analyser, alltid med nrsenihsyrlighet, ut- 

 förts. Vätesvavleutvecklingen var alltid mycket stark, såväl vid blank som vid med 

 platinasvart överdragen katod. 



Kaiodens 



Utgivi^ii As 



Funnen As 



Differens 



ytbeskîift'enhet 













ni K 



mg 



m K 







4.;i'jii 



4 910 



- O.OSO 



— 1,60 



pliil ineiail (svni l) 



5.(101 



4.076 



— 0.925 



— 18.5 





5,(101 



. 4.3(i7 



~ 0 C34 



- 12.7 



> 



5.001 



4 535 



- 0.4 Cl i 



- 9.32 



Under det att den blanka katoden gav ett något så när riktigt värde, voro 

 förlusterna vid den med platinasvart överdragna mycket stora. Anmärkningsvärt 

 är, att den platinerade katoden småningom förbättrades, ju längre den var i bruk. 



10. Ariialgamerade Icatoder. 

 Såsom förut (sid. 31), visats, kan arsenihst/ra i mängd motsvarande 5 mg As 

 vid starkt amalgamerade katoder av vissa metaller kvantitativt reduceras till arsenik- 

 väte under de här valda betingelserna (3 amp., 1 timmes elektrolys). För att av- 

 göra, i vad mån detta är fallet även vid större kvantiteter, hava vi utfört några 

 analyser, vilkas resultat meddelas nedan. Amalgameringen verkställdes alltid på 

 förut (sid. 30) nämnt sätt. Under »ålder» angives den tid, som elektroden varit 

 amalgamerad, innan den användes till analysen. 





Ålder 



Utgiven As 



Funnen As 



Differens 



K a t od metall 













mg 



mg 



mg 





Aj; 



liv 



20.00 



19.89 



- 0.11 



- 0.55 



Ag 



3 (iygu 



20.00 



19.87 



— 0.13 



— 0.65 



Ag 



ny 



10.00 



9.94 



— 0.06 



— 0.60 



Zn 



ny 



20.00 



19.78 



^ 0.22 



— 1.10 



Zii* 



flera dygn 



20.00 



19 82 



— 0.18 



— 0 90 



Sn 



i>y 



10.00 



9.95 



— 0.05 



— 0.50 



* strömstyrka 4 amp. 



i 



